Die Stärke des Holzes. 387 
| Bruch- | Zug- | 
Spezifi- gewicht | gewicht | Druckgewicht 
sches | Pfund | Pfund | 14 ju x 1uj20 x 24 x Qulgu x gu x Bujau x gu x gu 
| Gewicht.| und | und | 
| Quadrat- Quadrat- Tons pro Quadratzoll 
| zoll. zoll. | 
a 
tkiefer von Canada 0,552 | 163 | 2705 3,479 2,115 | »2,481 2,125 
eisskiefer, amerikanische 0,435 | 157 _- — _ — _ 
si a 0,554 | 126 | 2027 2,521 1,863 1,750 1.375 
chkiefer = 0,659 | 262 | 4666 _ 2,885 — — 
bicu von Cuba 0,917 | 331 | 5558 3,082 3,961 4,140 3,922 
$) , ’ 
ak von Birma | 0,776| 228 | 3301 2,416 2,838 2,640 2,343 
art von Australien 1,169 | 257 |10284 | 4,469 4,195 3,931 4,102 
gow von Borneo 0,747 | 318 | 6311 — 4,539 — — 
engadu von Birma 1,176 | 324 | 9656 _- 5.208 | — — 
Es sind in dieser Tabelle mehrere Zahlen angegeben, die bei 
einem Vergleich mit anderen Prüfungsresultaten den Verdacht der 
Unzuverlässigkeit rege machen. Wie an anderer Stelle erklärt wurde, 
können verschiedene Prüfungen einer Holzart kein genau über- 
einstimmendes Resultat bringen, allein wenn die Durchschnitts- 
ergebnisse sehr weit auseinanderliegen, ist zu argwöhnen, dass in 
der einen oder anderen Weise ein Missgriff gemacht wurde. 
2 Babelle, 
Coeffizienten der Coeffizienten der 
Elastizität Elastizität 
Pfund pro Qua- Pfund pro Qua- 
dratzoil. dratzoll. 
Kranji 1504 910 Karri 930 950 
Eisenrinde I60 740 Esche, englische 573 100 
Grünherz 463 850 Mahagoni von Cuba 771.030 
Mora 466 570 r „ Honduras 492 550 
Sabicu 972 350 „ Mexiko 846 100 
Pyengadu 1031 940 Eiche, weisse amerikanische 528 650 
Pingow 1 259 690 Kauri 721 380 
Molave s25 990 Gummibaum, blauer 778 300 
Kapor 1463 000 Jarrah 296 810 
Teak, afrikanisches 410 430 Rotkiefer 588 900 
Tuart 776 990 Esche, amerikanische 343 980 
Chow 1 013 836 Lärche, russische 649 130 
Ulme, canadische 618 550 Kiefer von Riga 752 420 
Pechkiefer 155 240 Ceder von Cuba 444 710 
Teak von Birma 530 970 Weisskiefer 621 050 
Kiefer von Danzig 579 190 Ulme, englische 250 820 
25 * 
